20 
ANNALES DE LA SCIENCE AGRONOMIQUE. 
successives à Beaiival et Orville ; par tranchées à Breteuil ; à Beau- 
quesne, clans les environs de Doullens, une société exploite à Taide 
de puits et de galeries. 
Le produit brut, sable ou craie phosphatée, est porté à l’usine, qui 
se trouve ordinairement sur le lieu même du gisement. Le sable y 
est tout d’abord desséché avant d’être broyé et tamisé, la craie 
beaucoup moins riche est soumise à des traitements divers afin de 
l’enrichir. 
Mais voyons d’abord quelle est la composition de ces différentes 
matières au sortir de la mine. 
M, Bor, le savant professeur de chimie de l’école de phar¬ 
macie d’Amiens, a bien voulu me communicjuer les analyses sui¬ 
vantes. 
Analyses de divers échantillons de phosphates de la Somme. 
li AB OR A TOIRE. 
^ 
3 ^ 
::: > w 
> 5 
^ p. 
Ls 
p rQ 
<! 
S 
^ ♦ 
a «3^ 
BEAUVAL. 
Glbsoii 
à Londres. 
Ô 
• , Xfl 
ïï s 
^ < 
Q 
!5 
Z 
<! 
g 
3 
a 
a 
! 
1 Humidité de 15 à 25 p. 100 . . 
Matières organiques. 
2.90 
2.87 
3.04 
Silice. 
11.16 
4.05 
2.62 
Acide phosphorique . 
21.39 
32.61 
34.52 
33.58 
33.18 
33.72 
Acide sulfurique. 
traces. 
0.45 
0.55 
Acide carbonique. 
7.04 
4.02 
3.81 
2.80 
1.50 
9 94 
i Oxvde de fer. 
1 w 
2.95 
1.65 
1.21 
2.20 
Alumine .. . 
8.50 
0.69 
0.48 
0.44 
Chaux . 
34.20 
44.27 
46.47 
50.86 
Magnésie. 
Don dosé. 
1 Alcali et non dosé. 
3.54 
9.36 
7.30 
9.16 
i 
Équivalent en phosphate de 
j chaux . 
46.65 
71.08 
75.25 
73.30 
72.43 
73.61 
! Fluorure de calcium 1.50 à 
1 3 p. 100. 
I 1 
1 
J’ai analysé d’autre part des échantillons de phosphate que j’avais 
recueillis sur les gisements mêmes. 
